( «ç-ï^' 



la céruse ou l'oxide de zinc avec la dissolutioo de silicate de 

 potasse, il y a, au moment du contact, transformation de la 

 céruse ou de l'oxide de zinc en silicate, et cette transformation 

 est presque instantanée ; en sorte qu'il ne reste pas le temps né- 

 cessaire pour appliquer au pinceau la couleur nouvelle avant sa 

 consolidation. Il convient, pour rendre ces matières aptes à la 

 peinture siliceuse de retarder cette consolidation en ajoutant à 

 la céruse, ou , ce qui donne de meilleurs résultats, à l'oxide de 

 zinc une quantité considérable de sulfate de baryte artificiel , sur 

 lequel la dissolution siliceuse n'exerce qu'une action lente. Il vau- 

 drait mieux, pour la facilité delà peinture, n'employer comme 

 base blanche que ce dernier sulfate, qui fait parfaitement corps 

 avec la dissolution siliceuse et paraît même s'y combiner chimi- 

 quement, mais il en résulterait une couleur demi-transparente , 

 une couleur qui , selon l'expression des peintres , couvre peu ; de 

 là l'utilité d'employer des mélanges de l'oxide de zinc ou de la 

 céruse avec le sulfate en question. 



Je considère l'application du sulfate de baryte artificiel à la 

 peinture siliceuse comme un des plus importants résultats de mes 

 recherches. C'est une base blanche peu coûteuse et qui facilite 

 beaucoup l'application des couleurs en général au pinceau. 



Si des bases blanches on passe aux diverses matières miuérales 

 colorées , des réactions analogues se manifestent. Il est des cou- 

 leur.»; qui sont en quelque sorto trop siccatives; d'autres ne dur- 

 cissent que trop lentement , suivant qu'il y a des combinaisons 

 plus ou moins intimes , plus ou moins promptes entre la base 

 colorée et l'acide silicique , combinaisons qui généralement retien- 

 nent avec une grande persistance une certaine quantité de 

 potasse. Sans aborder encore l'élude des composés siliceux qui se 

 forment , et en restant d'une manière absolue sur le terrain des 



lits pratiques, je dirai que les couleurs dont l'application m'a le 

 .nieux réussi , sont le vermillon , l'outremer bleu et vert, le sulfate 

 de cadmium , les oxides de manganèse , les ocres , l'oxide de 

 chrome, etc. 



